第32回

硬さ試験
鈴木金属工業㈱林博昭

表1 ビッカース硬さとヌープ硬さの原理比較

1. 硬さとは
私たちは日常生活において「硬い」とか「柔らかい」といっ硬さ試験の名称と記号た言葉で材料の性質を示す場合が多くある。しかし，よく考えてみると何を基準として「硬い」と「柔らかい」とを区別

圧子の形状

くぼみの形と大きさ

試験荷重=
HV=くぼみの表面積

ビッカース硬さ 正四角すい圧子
対面角θ＝136゜
HVしているのであろうか。

硬さ値の求め方Fd22sin(θ/2)

例えば鉄と豆腐では，鉄の方が硬く，豆腐は柔らかいと答えるだろう。それでは，鉄の中にも硬いものと柔らかい

ヌープ硬さHKものがあるが，どうしたらわかるかと問われたらどう答え

底面が菱形の四角すい圧子
りょう角α＝172゜30´β＝130゜

F
試験荷重=
HK=くぼみの投影面積 l 2tan(β/2)
2tan(α/2)

るであろうか。
「硬さを調べる」という人もいるであろう。ところが，硬が四角すいではなく，りょう（稜）角が172.5度と130度の底さの物理的な定義はあいまいで，硬さは材料固有の物理的面が細長い菱形ダイヤモンド四角すいである。表1にビッカ

性質ではなく，ある試験方法によって決められる工業量でース硬さとヌープ硬さの原理比較を示す。めっき層など薄ある。これまで，多くの人々がその試験方法を考えてきた。

い部分の硬さ測定に便利である。

大きく分けると，何か硬球のようなものを当てて，

2. 3

ロックウェル硬さ

試験片にダイヤモンド，硬球あるいは超硬合金球圧子を1. その時生じるくぼみの大きさを測定するもの
2. そのときの跳ね返った量を測定するもの

押し込み，このときのくぼみを測定する。記号はHRを用い，とがある。前者を押し込み硬さ試験法，後者を動的硬さ試

圧子の種類によりA〜Kまで区別がなされ，HRCのように表験法という。これら以外にも古くから行われている試験法示される。

で，引っ掻いて硬さを調べる引掻き硬さ試験法という方法

2. 4

ブリネル硬さロックウェル硬さ試験と同じく鋼球圧子を押込むものでもある。

あり，くぼみが大きく平均的な硬さを得やすいが，圧痕径材料の強度を評価するには，通常，引張試験が用いられるが，硬さ試験も有用な方法である。引張試験が材料全体が大きいので，冷間成形ばねではあまり用いられない。の平均的な強度を測定するのに対し，硬さ試験は局部的な

2. 5

ショア硬さ材料強度を評価できる点に特徴がある。また，試験片の加ダイヤモンドを先端につけたハンマーを一定の高さから工が不要であり，引張試験が適用できない複雑な形状の製試験片に落下させ，ハンマーの跳ね返り高さを測定する。

品，あるいは微小な製品，破壊した部品，加工あるいは表試験片に傷を付けることがなく，圧延ロールや石材の硬さ面処理により材料強度が不均一な製品あるいは部材につい測定では，欠かすことの出来ない測定法である。しかし，ての強度評価は，硬さ試験でなければ不可能といって良い。

被測定物の大きさがハンマーの質量より十分に大きくなけ最近ではナノインデンテーターと呼ばれるnmオーダーの微ればいけないので，微細部品の測定には適していない。
表 2 にJISに規定されている硬さ試験方法の一覧を，図1小領域の測定を行う試験機も開発されており，従来得られなかった金属組織の情報も得られるようになってきている。

〜 4 に各種硬さ試験機の原理図を示す。

2 . 硬さ試験機の種類
2. 1

表 2 JISに規定されている硬さ試験方法

ビッカース硬さ

試験方法

試験片に四角すいのダイヤモンド圧子を押込み，そのと規格番号

硬さ記号

きできたくぼみの対角線の長さを顕微鏡で測定し，その断ブリネル硬さ試験

Z 2243

HB面積を求める。以前のJISでは，試験荷重の大きさにより微ビッカース硬さ試験

Z 2244

HV

小硬さ試験とビッカース硬さ試験と分かれていたが，現在

ロックウェル硬さ試験

Z 2245HRではビッカース硬さ試験一つに統一されている。

ショア硬さ試験

Z 2246HS2. 2

ヌープ硬さ試験

Z 2251

HKヌープ硬さ

ビッカース硬さと同じ試験方法を用いるが，圧子の形状

図1 ビッカース硬さ試験機の機構

図2 ロックウェル硬さ試験機の機構(54)

図3 ブリネル硬さ試験機の構造

σB（×9.81Mpa）

σB（×9.81Mpa）

図 4 ショア硬さ試験の原理

図 5 オイルテンパー線で作られた冷間成形ばねの硬さと引張強さの関係

3 . 引張強さとの関係

図 6 硬引き鋼線で作られた冷間成形ばねの硬さと引張強さの関係

ばね材料特に冷間成形ばね材料の強度は，引張強さで規定されていることが多く，ばねの設計応力も引張強さを基準にしている。したがって，硬さから引張強さが換算できると好都合であり，一般的な大まかな推定値としては，次のような換算式が提言されている。
引張強さ（MPa）≒3.27HV≒20〜29HS≒32〜38HRC

図 7 試料の硬さ・試験荷重の大きさと試験可能な試料の厚さ（ビッカース硬さ試験の場合）

またHB，HS，HRC，HVの値の相関は，だいたい目安だ
けであれば下記のようになる。
HV≒HB，HS≒HB/10+12，HS≒HRC+15
しかし，この換算式は全ての材料に当てはまるわけではなく，焼入焼戻し材にのみ適用できることに留意しなければならない。なぜであろうか。
押し込み硬さ試験法にて，圧子を押し込みくぼみの大きさを測るということは，塑性加工を行いその変形抵抗を調べているということである。この時，どの程度の塑性ひずみを与えているかを考えると，0.2％耐力以上かつ引張強さ未満の塑性ひずみ範囲と考えられ，どちらに近いかはその材料の加工硬化特性に左右されるものと考えられる。した

図 8 ビッカース硬さ試験

がって，似たような加工硬化特性を持つ材料では，硬さと試料傾斜の影響0.2％耐力，硬さと張強さの間に相関が成り立つ。しかし，の影響が大きく，また試料が軟らかいほど荷重保持時間の加工硬化特性が異なる材料の場合には，これらの比率が崩効果が大きい。負荷速度は試験機の仕様で決まっており，れ，上記の換算式が適用できなくなる。図 5 にオイルテンパ

普通は規定の10〜30μm/sに入っているはずである。荷重ー線によるばねと素材の硬さの関係を，図 6 にピアノ線・硬保持時間は普通15秒を標準としているが，硬い材料の場合鋼線によるばねと素材の硬さの関係を示す。オイルテンパ

は10秒でもよい。

ー線で成立した引張強さ（MPa）≒3.27HVが硬引銅線では成4. 3

り立っていない。ステンレス鋼線の場合も同様である。

面粗さ・平面性の影響

微小硬さ試験（マイクロ・ビッカース硬さ試験）における4 . 硬さ試験における注意点

くぼみの深さは10μm以下なので，表面仕上げの影響は大き

硬さ試験における注意点は，各試験方法によって異なる。

く，加工変質層のないように留意し，鏡面仕上げが望ましい。

ここでは冷間成形ばねでは，最も一般的なビッカース硬さ

図 8 に示すように，測定面は傾き角が 2 度を超えると，くぼ試験についての注意点にとどめる。

みの変形が著しくなり，硬さ値に明らかな違いを与える。

4. 1

4. 4

最小の試料の大きさ・厚さ

硬さ試験機の管理

既に作られたくぼみのすぐ近くに押し込み硬さ試験を行引張試験同様，硬さ試験も試験機の管理が大切で，なるうと，基の試料の硬さと異なった値を示す。1 個のくぼみべく年1 回の検定を受けることが望ましい。ビッカース硬を作るのに必要な広さは，くぼみ対角線長さの約 5 倍，厚さの場合，くぼみの長さ測定において，測定のばらつきださはくぼみ深さの10倍以上が必要である。図 7 に試料の硬けでなく，読み取りの個人差がしばしば問題となる。特にさと試験荷重により，必要な試料厚さおよびくぼみの対角小さい荷重で硬い試料の場合には，誤差が大きくなる。こ線長さを求めるモノグラフを示す。のような誤差をなくす方法としては，硬さ基準片による目4. 2合わせが有効である。定期検査の間でも試験機は変動して試料条件

負荷速度と保持時間

押し込み硬さは塑性変形を伴なうので，負荷速度と荷重いるし，測定者側も基準がずれる可能性がある。毎日ある保持時間の影響を受ける。前者は変形の速度依存性，後者

いは週一回始業時に硬さ基準片を用いた試験を行って，そは一種のクリープ効果である。試料が硬いほど，負荷速度の結果をX-R管理図にして管理するとよい。

(55)